Pemanfaatan Bambu Tabadiku sebagai Agregat Kasar Pada Pengujian Kuat Tekan Beton
Hartati Kapita 1* , Elfira Resti Mulya 2
1 Dosen Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Pasifik Morotai
2 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Pasifik Morotai * Koresponden email : hartatia.albub@gmail.com
Diterima: 17 Desember 2020 Disetujui: 26 Desember 2020

## Abstract
The use of bamboo as building  materials has  occurred  for  a long  period,  especially  in  a  simple construction  system.  Bamboo  can  be  utilized  as  a building  material  due  to  its  advantages.  One  of  the advantages is that bamboo has a significantly low density so  it can reduce the density of concrete whose main  material  is  gravel.  Gravel  is  a  natural  building  material  is  formed  from  unconsolidated  rock fragments, such as rock pieces or small rocks. Gravel is commonly found in Indonesia because there is a lot of availability. This research aims to utilize local bamboo resources as building materials. Bamboo is used  as  an  alternative  substitute  for  gravel  aggregate  in  the  concrete  mixing.  The  research  method  was experimental  laboratory  work.  The  results  showed  that  the  use  of  bamboo  as  an  aggregate  can  only  be used in non-structures, this is because the rate  of absorption of bamboo against water is quite high. While the compressive strength of the concrete produced  by  mixing 100 % bamboo aggregate has an average value of 3.09 MPa and mixing 50 % of bamboo has an average value of 6.01 MPa. Therefore, the quality of the concrete cannot be used for building structures, but  only be used in non-structural buildings. Keywords: aggregate, bamboo, bamboo, concrete, gravel, structure

## Abstrak
Penggunaan bambu sebagai bahan bangunan sudah  ada sejak lama, tetapi masih pada sistem konstruksi sederhana.  Penggunaan  bambu  sebagai  bahan  bangunan  memiliki  kelebihan  tersendiri  hal  itu  karena bambu memiliki berat jenis yang cukup ringan, sehingga dapat mereduksi berat jenis dari beton  dengan salah satu bahan utamanya adalah kerikil. Kerikil merupakan bahan bangunan sumber daya alami dengan bentuk  batu  pecahan.  Kerikil  dapat  ditemukan  dimana  saja  di  Indonesia  karena  masih  memiliki ketersediaan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mencoba  sumber  daya  alami  lainnya  untuk  dapat digunakan  sebagai  bahan  bangunan  yaitu  bambu.  Bambu  yang  digunakan  sebagai  alternative  pengganti agregat kerikil pada pencampuran beton. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen laboratorium.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penggunaan  bahan  bambu  sebagai  agregat  hanya dapat  digunakan  pada  non  struktur  hal  ini  karena  tingkat  daya  serapan  bambu  terhadap  air  yang  cukup tinggi. Sementara itu kuat tekan beton yang dihasilkan dari pencampuran 100% agregat bambu memiliki nilai rata-rata 3,09 MPa dan untuk pencampuran 50 % bambu memilki nilai rata-rata sebesar 6,01 MPa. Oleh  karena  itu,  mutu  beton  tersebut  belum  bisa  digunakan  untuk  struktur  bangunan  tetapi  hanya  pada bangunan non struktur.
Kata Kunci: agregat, bambu, beton, kerikil, struktur

## 1. Latar Belakang
Sebelum adanya bahan baja/besi, bambu pada jaman dahulu telah banyak digunakan sebagai bahan bangunan  namun  saat  perkembangan  teknologi  bahan  bangunan  mulai  berkembang,  bambu  mulai ditinggalkan.  Saat  ini  ada  trend  bahan  bangunan  dengan  menggunakan  bahan  material  lokal  berupa bahan-bahan  organik  yang  salah  satunya  adalah  bambu.  Penggunaan  bahan  organik  dapat  mengurangi dampak  dari  sifat  beton  yang  kurang  baik  [1].  Pada  bangunan  tradisional  penggunaan  bambu  sebagai material  bangunan  terdapat  pada  plafon,  atap    dan  konstruksi  bangunan  [2].  Bambu  dapat  dijadikan konstruksi bahan bangunan pengganti baja tetapi saat ini masih pada sebatas untuk  konstruksi bangunan sederhana [3]. Bambu dapat digunakan sebagai salah satu penguat beton yang memilki banyak kelebihan, yaitu  biaya  lebih  murah,  kondisi  alam  Indonesia  yang  mendukung  akan  sebagai  tempat  sebagai penanaman,  dan  bambu  lebih  ringan  sehingga  dapat  mengurangi  beban  pada  struktur  bangunan.  [4] Industri  bangunan  merupakan  salah  satu  menyumbang  tertinggi  pemanasan  global  hal  ini  karena penggunaan  bahan  pabrikan  untuk  konstruksi.  Oleh  karena  itu  salah  satu  yang  didapat  dijadikan  solusi
adalah  dengan  menggunakan  bahan  ekologis  untuk  konstruksi  seperti  bambu  [5].  Penggunaan  bambu sebagai  bahan  bangunan  sudah  ada  sejak  lama,  tetapi  masih  pada  sistem  konstruksi  sederhana. Penggunaan bambu sebagai bahan bangunan memiliki kelebihan tersendiri hal itu karena bambu memiliki berat  jenis  yang  cukup  ringan  sehingga  dapat  mereduksi  berat  jenis  dari  beton  yang  salah  satu  bahan utama  adalah  kerikil.  Kerikil  merupakan  bahan  bangunan  sumber  daya  alami  dengan  bentuk  batu pecahan. Kerikil dapat ditemukan dimana saja di Indonesia karena masih memiliki ketersediaan. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  mencoba  sumber  daya  alami  lainnya  untuk  dapat  digunakan  sebagai  bahan bangunan.  Karena  bambu  memiliki  kekuatan  yang  ringan  maka  dilakukan  percobaan  dengan menggunakan bambu untuk pengganti kerikil sebagai agregat.
Bagian  terpenting  pada  pencampuran  beton  adalah  pemilihan  agregat.  Agregat  memiliki  fungsi sebagai bahan pengisi pada pencampuran beton karena bambu memiliki berat yang ringan sehingga dapat mereduksi beban berat dari beton yang menggunakan kerikil. Penggunaan bambu dapat mengurangi berat beton  normal  sebesar  5%  -  32,7%  [1].  Kuat  tekan  beton  dipengaruhi  oleh  penggunaan  agregat  dengan menggunakan  bambu  sebagai  agregat  maka  dapat  mempengaruhi  nilai  kuat  tekan  dan  lebih  rendah daripada menggunakan agregat normal [6].
Agregat  terdiri  dari  agregat  halus  dan  agregat  kasar.  Agregat  halus  yaitu  pasir  hasil  dari desintegrasi  dari  batuan  alami.  Sedangkan  agregat  kasar  berupa  batuan  alami  yang  diperoleh  dari pemecahan  batuan.  Untuk  mengurangi  beban  statis  pada  beton  adalah  dengan  mengganti  agregat  beton dari  batuan  kerikil  konvensional  dengan  agregat  yang  lebih  ringan  sehingga  dengan  adanya  pemakaian agregat  dapat  mereduksi  berat  jenis  beton[7].  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kuat tekan beton pada beton dengan memanfaatkan bambu Tabadiku sebagai agregat kasar. Kuat tekan beton adalah daya tahan beton dalam menerima beban tanpa mengalami kerusakan[8]

## 2. Metode Penelitian
Penelitian dilakukan di laboratorium Teknik Sipil Universitas Pasifik Morotai dengan durasi waktu penelitian  selama  3  bulan  yakni  mulai  bulan  September  2020  sampai  dengan  November  2020.  Jenis penelitian  yang  dilakukan  adalah  eksperimen  laboratorium  dengan  menggunakan  bambu  sebagai  bahan utama sebagai agregat kasar pada pencampuran beton. Persentase bambu yang digunakan adalah bambu 50%  dan  bambu  100%,  selain  itu  dilakukan  uji  pembanding  dengan  bahan  agregat  0%  bambu  atau menggunakan kerikil. Benda uji yang digunakan adalah kubus dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm dan jumlah benda uji yaitu untuk pencampuran substitusi 50 % bambu sebanyak 5 benda uji, substitusi 100 % bambu adalah 5 benda uji. Sementara itu, pembanding yang digunakan juga berjumlah 5 benda uji. Masa tunggu dan perawatan beton dilakukan adalah umur 28 hari. Rancangan campuran beton yang digunakan adalah SNI 7656:2012 [9].

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Pengujian Kadar Air Bambu
Bambu  merupakan  material  organik  yang  mengadung  glukosa  dan  serat  selulosa,  sama  halnya dengan  kayu  tetapi  yang  membedakan  keduanya  adalah  pada  arah  seratnya.  Bambu  juga  dapat memberikan manfaat sebagai elemen struktur [7]. Jenis bambu yang digunakan dalam peneltian ini adalah bambu  petung  ( Dendrocalamus  asper )  atau  bahasa  lokal  Maluku  Utara  menyebutnya  dengan  nama Tabadiku. Saat ini bambu sudah mulai dilirik untuk menjadi salah satu konstruksi bangunan seperti untuk tulangan  pengganti  besi.  Tetapi  permasalahan  utama  pada  bambu  adalah  sifatnya  histiristik  atau  lebih mudah mengeluarkan air. Sifat tersebut dapat mempengaruhi kerapatan dan penyusutan ketika dijadikan sebagai salah satu campuran beton seperti pada saat penggunaan bambu untuk menjadi agregat kasar.
Kadar  air  dari  bambu  menurun  dari  batang  bagian  pangkal  ke  bagian  tengah  meskipun  secara statistik tidak berbeda nyata dengan kecenderungan menurun dari pangkal disebabkan karena adanya sel parekim  yaitu  tempat  penampungan  air  semakin  ke  atas  maka  semakin  kecil  tingkat  persentase  kadar airnya  [10].  Kadar  air  merupakan  hal  terpenting  yang  patut  diperhatikan  ketika  dalam  pengujian  kuat tekan beton. Oleh karena itu, sebelum digunakan maka perlu diperiksa terlebih dahulu. Jika  agregat nya jenuh  air  maka  akan  dengan  mudah  menyerap  air  campuran  beton  sehingga  dalam  melakukan penambahan campuran patut diperhitungkan dalam penggunaan airnya.
Gambar 1 . Pengujian kadar air Sumber: Dokumentasi peneliti, 2020
Pada saat awal pengujian bambu yang digunakan adalah bambu masih mentah (basah) dengan berat bersih 435 gram/cawan. Sebelum pengujian dilakukan bambu yang diambil adalah bagian pangkal dengan diameter  10  cm  setelah  itu  bambu  dibelah  dan  di  cincang  menjadi  bentuk  dadu.  Setelah  itu  bambu  di jemur selama 5 hari pada terik sinar matahari setiap hari bambu di timbang dan pada hari ke 5 hasil yang didapatkan dapat terlibat pada Gambar 2 .
Gambar 2 . Berat kering Sumber: Doukemtasi peneliti, 2020
Standar untuk kadar air kering pada bambu adalah maksimum 20%. Untuk  menghitung kadar air bambu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut [11].

## KA (%) = 𝐵𝐴 − 𝐵𝐾𝑇
𝐵𝐾𝑇 𝑥 100%

## Keterangan
BA : Berat Awal Bambu ditambah dengan air (gram)
BKT : Berat Kering Tanur (gram)
KA (%) = 435−208 208 𝑥 100%
KA :  109 %
Bambu yang digunakan untuk mengukur kadar air pada penelitian ini adalah jenis bambu Tabadiku Dari hasil perhitungan pada persamaan (i)  menunjukan bahwa ketika bambu dijemur selama 5 hari setiap hari  pada  terik  matahari  panas  hasilnya  menujukan  tingkat  kadar  air  bambu  sangat  tinggi  yaitu  sebesar 109%  hal ini tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu sebesar 20%

## a. Tahapan Pembuatan Agregat Bambu
Penggunaan  bambu  saat ini  untuk  konstruksi suatu  bangunan  masih  sangat jarang  ditemukan jika dibandingkan  dengan  bahan  lain  apalagi  dalam  penggunaan  sebagai  agregat  kasar  sebagai  pengganti kerikil. Agregat yang baik dapat menghasilkan beton yang berkualitas dan harus dapat melebihi kekuatan pasta  semen.  Selain  itu  penggunaan  agregat  dapat  mengurangi  penyusutan  pada  saat  pengerasan  beton [12].
Gambar 3. Proses pengeringan bambu sebagai agregat Sumber: Dokumentasi peneliti, 2020
Bambu  yang  telah  dicacah  dalam  bentuk  dadu  yang  telah  dikeringkan  dibuat  sebagai  campuran aggregat  pengganti  kerikil,  beton  yang  telah  menjadi  benda  uji  kemudian  didiamkan  selama  28  hari sebelum pengujian kuat tekan beton. Selama dalam proses masa tunggu beton dilakukan perawatan.
Gambar 4. Pembuatan media kubus beton Sumber: Hasil penelitian, 2020
Sebelum  membuat  benda  uji  kubus  beton  dilakukan  pengujian  slump  tes  tujuan  dari  slump  tes adalah sebagai metode dalam menentukan tingkat kekakuan mutu campuran beton segar. Kekakuan beton dapat  menunjukan  seberapa  besar  atau  banyaknya  air  yang  akan  digunakan.    Kadar  air  dalam  suatu adukan  campuran beton  harus  diperhatikan  karena dapat  menetukan  kekentalan beton  rendah atau tidak selain itu dapat mengetahui lama keringnya campur beton
b. Daya Serap Bambu Terhadap Air
Perlakukan yang dilakukan pada pengujian ini adalah menggunakan sampel beton berumur 28 hari dengan  persentase  penggunaan  agregat  bambu  sebagai  berikut  yaitu  tanpa  menggunakan  bambu  (0%) bambu  sebanyak  50  %  dan  bambu  100  %.  Tujuan  dari  pengujian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kadar serapan air pada beton sebelum berumur 28 hari dan saat beton berumur 28 hari.
Bambu  memiliki  kelamahan  yaitu  usia  pakai  yang  singkat  sehingga  dalam  penggunaan  untuk struktur harus terlindung hal ini karena faktor perubahan lingkungan. Untuk menggunakan bambu sebagai agregat dapat memberikan konsekwensi menurunnya nilai kuat tekan beton. Hal ini terjadi karena bambu
memiliki keausan dan kemampuan mengembang dan menyusut yang cukup tinggi. Salah satu cara untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan menggurangi bentuk ukuran agregat agar lebih kecil [13].
Setelah  pencampuran  komponen  agregat  dari  bambu  menjadi  pasta  beton  kemudian  dicetak  dan diamkan  dalam  waktu  2  sampai  3  hari  menjadi  benda  uji.  Langkah  selanjutnya  adalah  dengan memisahkan  benda  uji  tersebut  dari  cetakan  dan  ditimbang  untuk  mengetahui  berat  awal  benda  uji tersebut. Selanjutnya adalah melakukan perawatan dan perendaman selama 28 hari. Setelah beton tersebut dikeluarkan dari wadah perendaman langkah selanjutnya adalah  pengujian kuat tekan beton sebelum itu benda uji tersebut di timbang lagi untuk mengetahui kadar serapan air terhadap bambu.
Gambar 5 . Serapan bambu terhadap air dengan subtitusi 100% bambu Sumber: Hasil penelitian, 2020
Gambar  5 menunjukkan  penggunaan  bambu  dengan  total  100%  sebagai  agrerat  mengalami kenaikan  yang  cukup  signifikan.  Hal  tersebut  terlihat  dari  berat  bambu  diawal  sebanyak  5,4  kg  setelah dilakukan perendaman dan perawatan selama 28 hari mengalami kenaikan menjadi 0,4 ons atau kenaikan rata rata 0,4 ons kenaikan ini diakibatkan bambu menyerap air melalui rongga yang terdapat pada setiap potongan bambu.
Gambar 6 . Serapan bambu terhadap air dengan subtitusi 50% bambu Sumber: Hasil penelitian, 2020
Gambar  6 menunjukkan  penggunaan  bambu  dengan  total  50%  sebagai  agrerat  mengalami kenaikan yang cukup hal ini terlihat dari berat bambu di awal dengan rata- rata 6,6 kg setelah dilakukan perendaman dan perawatan selama 28 hari mengalami kenaikan menjadi 0,1 ons atau kenaikan rata rata 0,1  ons.  Kenaikan  ini  diakibatkan  bambu  menyerap  air  melalui  rongga  pada  setiap  potongan  bambu. Selain itu itu terdapat campuran agregat kerikil sebanyak 50 % yang menyebabkan kurangnya daya serap benda uji terhadap air.
Gambar  7 menunjukkan  penggunaan  bambu  dengan  total  0%  sebagai  agrerat  tidak  mengalami kenaikan  signifikan.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  bahan  utama  dari  campuran  beton  tidak menggunakan bambu tetapi menggunakan kerikil.
5,4 5,4 5,4 5,8 5,8 5,8
BV 01 100% BV 02 100% BV 03 100 %
Berat B (kg) Sebelum Perendaman
Berat Setelah perendaman 6,7 6,5 6,7 6,8 6,8 6,8 BV 01 50% BV 02 50% BV03 50 % Berat (kg) Sebelum Perendaman Berat (kg)Setelah perendaman
Gambar 7. Serapan bambu terhadap air dengan subtitusi 0 % bambu Sumber: Hasil penelitian, 2020
Kerikil merupan pecahan baru yang dapat mengurangi daya serap air. Berat benda uji ini rata- rata berat  adalah  7,3  kg  setelah  dilakukan  perendaman  dan  perawatan  selama  28  hari  mengalami  kenaikan rata- rata 0,1 ons.

## c. Pengujian Kuat tekan Bambu
Beton merupakan bahan bangunan yang terdiri dari agregat halus, agregat kasar, air semen sebagai komponen  penyusunannya  dengan  bahan-bahan  tertentu.  Kekuatan  beton  tergantung  pada  variasi komponen  pendukungnya  [14].  Dimana  bahan  campuran  variasi  beton  yang  digunakan  adalah  semen, pasir, kerikil, bambu, dan air.
Gambar 8. Pengujian kuat tekan beton Sumber: Dokumentasi peneliti, 2020
Secara  garis  besar  penggunaan  untuk  beton  ringan  terbagi  menjadi  beberapa  bagian  yang  salah satunya  untuk  non  struktur  memiliki  yang  memiliki  berat  sebesar  240  kg/  m  sampai  800  kg/  m  dengan kuat tekan beton 0,35- 7MPa dapat digunakan untuk dinding dan dinding dinding isolasi kedua [15]. Pada penelitian ini subtitusi aggregat bambu yang digunakan adalah sebesar 100% dan 50%.
7,3 7,4 7,3 7,4 7,4 7,4 BV 01 0% BV 02 0% BV 03 0%
Berat (kg) Sebelum Perendaman
Berat (kg)Setelah perendaman
3,12 3,13 3,03
BNVB 01 100% BNVB 02 100%BNVB 03 100 %
Mpa
Gambar  9 menunjukkan  kuat  tekan  beton  dengan  agregat  bambu  sebanyak  100  %  dengan  mutu beton K 175 pada umur 28 hari, pada benda uji BV 01 100% nilai kuat tekan beton sebesar adalah sebesar 3,12 MPa , pada benda uji BV 02 100%  nilai kuat tekan beton sebesar 3,13 MPa. Sementara pada benda uji  BV  03  100%  nilai  kuat  tekan  beton  adalah  sebesar  3,03 MPa. Dari  ketiga  benda  uji  tersebut didapatkan nilai rata  rata adalah 3,09 MPa . Berdasarkan hasil uji kuat tekan beton tersebut penggunaan untuk struktur  masih belum memenuhi persyaratan kuat tekan beton MPa dimana syarat untuk kuat tekan beton  adalah  memiliki  nilai  minimal  10 MPa untuk  beton  dengan  mutu  K  175    tetapi  hanya  untuk konstuksi non-struktur.
Gambar 10 . Hasil uji kuat tekan beton Sumber: Hasil penelitian, 2020
Gambar  10 menunjukkan  kuat  tekan  beton  dengan  agregat  bambu  sebanyak  50%    dan  50% kerikil dengan mutu beton K 175 pada umur 28 hari pada benda uji BV 01 50% kuat tekan beton sebesar 6,69 MPa ,  dan  pada  benda  uji  BV  02  50%  sebesar  5,08 MPa sementara  pada  benda  uji  BV  03  50% adalah sebesar 3,03 MPa. Dari ketiga benda uji memiliki nilai rata-rata kuat tekan beton adalah MPa 6,01. Berdasarkan  hasil  uji  kuat  tekan  beton  tersebut  penggunaan  untuk  struktur  masih  belum  memenuhi persyaratan kuat tekan beton MPa dimana syarat untuk kuat tekan beton adalah memiliki nilai minimal 10 MPa untuk beton dengan mutu K 175  tetapi hanya untuk konstuksi non struktur.
Gambar 11 . Hasil uji kuat tekan beton 0 % agregat Bambu Sumber: Hasil penelitian, 2020
Gambar  11 menunjukkan  kuat  tekan  beton  dengan  agregat  bambu  sebanyak  50  %    dan  50  % kerikil dengan mutu beton K 175 pada umur 28 hari pada benda uji BV 01 0% kuat tekan beton sebesar 10,07 MPa . Memenuhi persyaratan mutu beton K 175 yaitu nilai minimal 10 MPa dan pada benda uji BV 02 0% sebesar 8,07 MPa sementara pada benda uji BV 03 0% adalah sebesar 9,85 MPa atau rata rata nilai MPa  9,43.  Berdasarkan  hasil  uji  kuat  tekan  beton  tersebut  penggunaan  untuk  struktur    masih  belum memenuhi persyaratan kuat tekan beton MPa dimana syarat untuk kuat tekan beton adalah memiliki nilai minimal 10 MPa untuk beton dengan mutu K 175.

## 4. Kesimpulan
Penggunaan bahan bambu sebagai agregat hanya dapat digunakan untuk pada non struktur. Hal ini karena tingkat daya serapan bambu terhadap air yang cukup tinggi sementara itu kuat tekan beton yang dihasilkan  dari  pencampuran  100%  agregat  bambu  memiliki  nilai  rata-rata  3,09  MPa  dan  untuk
10,07 8,37 9,85 BN 03 0% BN 02 0% BN 03 0% Mpa 6,69 5,08 6,27 BNVB 01
50% BNVB 02
50% BNVB 03 50 % Mpa
pencampuran  50 %  bambu  dan  50 %  kerikil  nilai  kuat  beton  adalah  sebesar 6,01  MPa.  Oleh  karena  itu mutu  beton  tersebut  belum  bisa  digunakan  untuk  struktur  bangunan  tetapi  hanya  pada  bangunan  non struktur yaitu 0,35 sampai 7 MPa.

## 5. Referensi
[1] A.  Pujianto  and  M.  Tajuddin,  “Pengaruh  Penggunaan  Bambu  Sebagai  Pengganti  Agregat  Split terhadap Kuat Tekan Beton Ringan,” Ilm. Semesta Tek. , vol. 15, no. 2, pp. 143–148, 2012.
[2] A. B. Yuwono, “Pengembangan Potensi Bambu Sebagai Bahan Bangunan Ramah Lingkungan,” J. Tek. Sipil dan Arsit. , vol. 18, no. 22, 2016, [Online]. Available: http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JTSA/article/view/362.
[3] I. Journal, O. Education, and I. Trechnology, “The Utilization Of Bamboo As A Replacement Of Steel,” vol. 2, pp. 38–43, 2018, doi: 10.5281/zenodo.1617758.
[4] Nurmayadi  Dicky.  Syarif  Al  Huseiny  M,  “Pemanfaatan  Materail  Bambu  Sebagai  Pengganti Altenatif Besi Pada Konstruksi beton bertulang,” J. Tecnhoper , vol. 2, 2018.
[5] E. Suriani, “Bambu Sebagai Alternatif Penerapan Material Ekologis: Potensi dan Tantangannya,” EMARA Indones. J. Archit. , vol. 3, no. 1, pp. 33–42, 2017, doi: 10.29080/emara.2017.3.1.33-42.
[6] Y.  P.  Darmansyah  and  F.  Rosyad,  “Pengaruh  Variasi  Bentuk  Potongan  Agregat  Bambu  Petung Terhadap Berat Jenis dan Kuat Tekan Beton Ringan,” Forum Mek. , vol. 8, no. 2, pp. 71–79, 2019, doi: 10.33322/forummekanika.v8i2.656.
[7] M. E. M. H. Z. Riange, “Experimental Study On Splitting Test On Light Weight Concrete Using Bamboo Fiber As Aggregate,” ITS J. Civ. Eng. , vol. 31, no. 1, pp. 12–20, 2011.
[8] M. K. I. Yulius Rief Alkhaly, Fakhrur Rozi, “Pengaruh Substitusi Agregat Kasar Dengan Pecahan Batu Bata Klinker Terhadap Kuat Tekan Beton Normal,” Teras J. , vol. 5, no. 2, pp. 79–88, 2015.
[9] SNI  7656:2012,  “Tata  Cara  Pemilihan  Campuran  untuk  Beton  Normal,  Beton  Berat  dan  Beton Massa,” Badan Standarisasi Nas. , p. 52, 2012.
[10]  S. Nahar and M. Hasan, “Effect of chemical composition, anatomy and cell wall structure on tensile properties of bamboo fiber,” Eng. J. , vol. 17, no. 1, pp. 61–68, 2013, doi: 10.4186/ej.2013.17.1.61.
[11]  R. Fahrina, “Pemanfaatan Bambu Betung Bangka Sebagai,” J. Fropil , vol. 2, pp. 56–68, 2014.
[12]  H. Hartono, “Studi Kuat Tekan Beton Dengan Agregat Kasar Dari Batu Kapur,” Gema Teknol. , vol. 17, no. 3, pp. 139–143, 2015, doi: 10.14710/gt.v17i3.8931.
[13]  A.  Wahono,  “Aplikasi  Agregat  Ringan  Untuk  Meriduksi  Berat  Beton Komposit,” Ilmu-Ilmu  Tek. , vol. 11, no. 1, pp. 57–66, 2018.
[14]  R.  K.  Rohman,  “Kuat  Tekan  Beton  Campuran  1:2:3  Dengan  Agregat  Lokal  Sekitar  Madiun,” PILAR Teknol. , vol. 1, no. 1, pp. 36–41, 2016, [Online]. Available: https://docplayer.info/66461408-Kuat-tekan-beton-campuran-1-2-3-dengan-agregat-lokal-sekitar- madiun.html.
[15]  T. K, Teknologi Beton , Kedua. Yogyakarta: Naviri, 2004.